438 



LUIGI LOMBARDI 



di quella della mica, e, se pure con tutti gli artifici che per una fabbricazione appro- 

 priata sarebbe agevole di applicare non si riuscisse ad ottenere fenomeni di pola- 

 rizzabilità lenta più piccoli di quelli della mica, sarebbe sempre altrettanto facile 

 garantire che essi non si modifichino col tempo, mediante chiusure ermetiche opportune. 



Per mostrare come la seta possa essere utilmente applicata alla costruzione di 

 condensatori eccellenti si volle ancora istituire un ultimo esperimento a fine di 

 realizzare una capacità un po' maggiore, dell'ordine di quelle che si sogliono appli- 

 care più soventi, e di ottenerla in condizioni di sicura invariabilità. 



Per questo un vero condensatore da laboratorio fu costrutto con un centinaio 

 di fogli di stagnola di armatura, racchiusi colla seta in un solido telaio di metallo 

 che si protesse con una cassetta di legno portante nel solito modo applicati al 

 coperchio mediante blocchi di ebanite i morsetti per la carica e per la chiusura in 

 corto circuito. 



Il telaio è costituito da due robuste lastre di ottone accuratamente levigate di 

 dimensioni 33 X 18 cm -> tra cui può esercitarsi una pressione considerevole ed uni- 

 forme mediante 6 viti robuste agli estremi ed al mezzo dei lati maggiori. L'essic- 

 camento dei fogli di seta e di stagnola fu eseguito nello stesso modo di prima sopra 

 grosse lastre di ottone riscaldate colla maggiore uniformità verso i 200°, lasciandovi 

 prima parecchi minuti i singoli pezzi, e rivoltandoli fin che ogni traccia di vaporiz- 

 zazione d'acqua era scomparsa; poi radunando tutti i fogli d'isolante e d'armatura 

 sopra una lastra conservata lungamente a temperatura poco minore, onde essi all'atto 

 della costruzione si venivano togliendo; finalmente riseccandoli ancora ad uno ad uno 

 sulle prime lastre sopra una delle quali il sistema si veniva completando. I contatti 

 colle armature furono stabiliti lasciando unite ai fogli di stagnola striscie di pochi cm. 

 di larghezza uscenti rispettivamente ai due lati, le quali furono poi insieme ripiegate 

 e compresse tra i piccoli morsetti di rame saldati ai fili di comunicazione che si 

 rivestirono di caoutchouc. L'isolamento dalle lastre d'ottone è garantito con fogli 

 sottili di ebanite che rivestono completamente il telaio, e con fogli sottilissimi di 

 mica ricoprenti tutto lo spazio occupato dalla seta. Quando l'apparecchio fu montato, 

 tra gli orli delle lastre si frapposero striscie di ebanite dello spessore di 5 mm. e di 

 altezza esattamente eguale a quella che il condensatore occupava sotto la pressione 

 più energica delle viti. Per due fori centrali si lasciarono uscire i fili di comunica- 

 zione, chiudendo ermeticamente tutte le commessure con mastice. 



In queste condizioni è prevedibile che le proprietà del condensatore siano per 

 rimanere indefinitamente immutate. Effettivamente la capacità in molte misure coi 

 condensatori normali del laboratorio ripetute a varia distanza di tempo risultò 

 sempre 0.351 mF alla temperatura di 21°. La proporzionalità della carica alla diffe- 

 renza di potenziale fu verificata a meno di per le piccole tensioni a cui appa- 

 recchi simili si possono destinare, variando il numero di elementi Danieli da 1 a 9, 

 la durata di carica da 0".0005 a 10". L'isolamento è notevolmente elevato, perchè 

 la determinazione della resistenza col metodo della perdita di carica, tenendo conto 

 delle piccole scariche residue, dà un valore superiore a IO 10 ohm. Solamente la 

 somma delle scariche residue è un po' maggiore di quella prima ottenuta col con- 

 densatore più piccolo, e dopo 60" di carica supera di poco 3 % , mentre la massima 



